( 533 ) 

 une quantité d'acide sulfiirique suffisante pour transformer fout le phosphate 

 tricalcique en phosphate acide de chaux, il ne se produit jamais de rétro- 

 gradation par le séchage du superphosphate. Il reste généralement un peu de 

 phosphate tricalcique inattaqné, qui diminue pendant le séchage, pir suite 

 de son attaque par l'acide phosphoriquc mis eu liberté, et la proportion de 

 phosphate Hcide de chaux augmente. 



» Si la quantité d'acide sulfurique est insuffisante pour une attaque com- 

 plète, il se produit, pendant le séchage, du phosphate bicalcique, provenant 

 de la réaction du phosphate acide sur le phosphate tricalcique. 



» J'ai étudié l'attaque des apatites d'Espagne par des quantités croissantes 

 d'acide sulfiuique. 



» Avec des quantités d'acide sulfurique suffisantes pour transformer le 

 phosphate en phosphate acide de chaux et attaquer le carbonate et le fluo- 

 rure de calcium, pendant le séchage du produit, l'acide phosphorique 

 mis en liberté attaque le phosphate inattaqué, et la proportion d'acide phos- 

 phorique soUible augmente, contrairement à ce qui a lieu avec le phosphate 

 précipité; il en est encore de même lorsque l'acide est'en quantité insuffi- 

 sante pour une attaque complète. 



Le phosphate tricalcique étant attaqué par l'acide phosphorique libre, 

 l'attaque va jusqu'au phosphate acide de chaux, et il ne se forme jamais de 

 phosphate bicalcique, ce qui tient probablement à ce que ce phosphate 

 minéral est difficilement attaquable par les acides faibles. 



» Il n'y a donc jamais de rétrogradation dans les superphosphates, 

 quand il n'y a ni fer ni alumine et que l'on emploie une quantité d'acide 

 sulfurique suffisante pour une attaque complète. Il n'en est plus de même 

 avec les phosphates minéraux renfermant des sesquioxydes. 



« Avec les coprolithes du grès vert et une quantité d'acide sulfurique 

 suffisante pour attaquer le carbonate et le phosphate de chaux, les rétro- 

 gradations sont très-considérables, et sont à peu près complètes après 

 deux ans. T.a rétrogradation est proportionnelle à la quantité d'acide sul- 

 furique. Le phosphate rétrogradé est formé de phosphates de fer compris 

 entre les formules aPO',Fe*0',8HO et 3PO',2Fe=0%8HO. 



» Quand l'acide sulfurique est en défaut, le phosphate rétrogradé est 

 un mélange de phosphate de fer et de phosphate bicalcique, le phos- 

 phate acide de chaux étant décomposé pendant le séchage, et se dédou- 

 blant en phosphate bicalcique et en acide phosphorique, qui se porte sur 

 l'oxyde de for. L'alumine n'est jamais attaquée par l'acide phosphorique 

 dans ces produits. 



